Kl Nur: Ulier die Brechmifiscxpoiieiiteii der Metalle. -i) I 



Herstellung der Prismen. 



Der grösste Theil der Prismen wurde elektrolytisch auf platinirtem 

 (ilas niedergeschlagen. Bei Beginn meiner Untersuchung standen mir 

 2 Sorten von solchem Glas zur Verfügung, nämlich einige Stücke 

 französischen Platinglases, entnommen von einem Apparat des Hrn. 

 König in Paris und einige Stücke, welche Hr. Dr. Lohmann in Berlin 

 für mich platinirt hatte. Nur ein kleiner Theil des Vorrathes hatte 

 hinreichend ebene Flächen. Es ist ferner die Platinschicht auf diesen 

 Gläsern wohl cohärent. aher, wie man mit dem Mikroskop erkennt, 

 sehr wenig gleichmässig. Letzteres ist gleichgültig, wenn es sich 

 einfach darum handelt, andere Metalle in grösserer Schicht auf dem 

 Platin niederzuschlagen, die Unhomogenität der Platinschicht war al)(>r 

 hei Anfertigung der Prismen sehr störend. 



Da der vorhandene Vorrath bald verbraucht war. und weder 

 aus Paris noch von Hrn. Loh.mann weiteres Material erhältlich war. 

 blieb mir Nichts Anderes übrig, als das platinirte Glas selbst herzu- 

 stellen. Nach langem Bemühen ist es mir gelungen eine Zusammen- 

 setzung der Platinirungstlüssigkeit zu finden, welche ein Einbrennen 

 bei kaum beginnender Rothgluth erlaubt, so dass die Platten völlig- 

 eben bleiben. Die Platinscliicht ist überdies so vollständig gleich- 

 massig, dass selbst bei stärkerer Vergrösserung unter dem Mikroskop 

 keine Inhomogenitäten erkenntlich sind. Das verwendete Spiegelglas 

 war etwa 6""" dick. Das Einbrennen der Platinschicht erfolgte in 

 einem kleinen Muffelofen. Auf das Verfahren im speciellen hier ein- 

 zugehen ist unnöthig; ich werde dasselbe an einer anderen Stelle 

 beschreiben. Die Metallprismen wurden auf dem Platinglas in folgen- 

 der Weise hergestellt. Auf einen etwa 3''" breiten Streifen des 

 Glases, das horizontal liegt, stellt man vertical eine etienso breite 

 Elektrode aus dem niederzuschlagenden Metall, indess so, dass kein 

 met^allisclier Contact vorhanden ist. In die ^Winkel zwischen Glas 

 und Metall wird eine capillare Schicht der Zersetzungstlüssigkeit 

 gebracht und durch einen Strom von passender Stärke elektrolysirt. 

 Es schlägt sich ein Doppelkeil von Metall nieder, dessen grösste 

 Dicke direct an dem aufgesetzten Metall liegt. Ob die Flächen des 

 Dop[)elkeils einigermaassen eben, oder ob sie stark concav oder con- 

 vex sind, hängt von so vielen variablen Umständen ab, dass man 

 fast ganz dem Zufall preisgegeben ist. Brauchbar sind nur Doppel- 

 keile, bei denen die Flächen wenigstens so weit eben sind, dass die- 

 selben ein feines Fadenkreuz bei Betrachtung mit einem Fernrohr, 

 welches mit einem GAUss'schen Ocular versehen ist, noch scharf 

 spiegeln. Oft mussten 50, nicht selten noch viel mehr Prismen 



